534 
Luigi Bombicci 
nel quale P acido ferro-cianico induce, come è noto, la pro¬ 
prietà di precipitare in azzurro i sali, al massimo , di ferro. 
Si genera il ferro cianuro ferrico o Bleu di Prussia. Que¬ 
sta proprietà è connessa coll’ integrità, colla perduranza 
del composto; di guisa che, se in questo rimanessero an¬ 
che tutti gli atomi dei componenti, ma diversamente ri¬ 
partiti, o uniti chimicamente ad atomi nuovi, non avreb¬ 
be più luogo il fenomeno adesso ricordato. 
Feci cristallizzare questo sale insieme ad altri, mesco¬ 
lando le loro soluzioni sature, variando le proporzioni, ta¬ 
lora evaporando a caldo, talora ottenendo i cristalli per 
evaporazione spontanea, ed alla temperatura ordinaria. Me¬ 
scolando le soluzioni sature del cianoferruro di Potassio, e 
del cianoferride di Potassio, ossia dei così detti prussiati, 
giallo e rosso dello stesso metallo, potei conseguire dei 
cristallini tabulari o lamellari, talora in pagliuole, di colo¬ 
re giallo verdastro, d’ aspetto diverso da quello dei cristalli 
proprii a ciascun sale, separatamente preso ; questi cristal¬ 
lini sono umidi, disgregabili per grande fragilità, ed è impos¬ 
sibile misurarne gli angoli al goniometro; in luogo asciut¬ 
to, cambiano grandemente la natura loro propria; generano 
cioè efflorescenze di color rosso arancio e restano presso 
chè incolori nella parte non efflorescente. Questa ha tutti 
i caratteri del prussiato rosso di Potassio ; la parte inco¬ 
lora e diafana dà le reazioni proprie del prussiato giallo, 
quindi credo non sia luogo a dubitare che in quei cristal¬ 
li, giallo-verdastri, siavi associazione poligenica di quei 
due prussiati, ma instabile, temporaria; talché perdendo 
un po’ dell’ acqua di loro cristallizzazione, danno origine 
alla scissione dei loro due componenti. (Nelle capsuline 
A, B, G, si vede il fatto nelle sue 3 fasi più instruttive). 
4. a Esperienza. Fusi in un crogiuolo 34 parti in peso 
di Calcosina (della miniera di Montecatini, in Toscana, omo¬ 
genea, sufficientemente pura), e vi aggiunsi 66 parti di 
Pirite; ossia, stabilii fra i due solfuri la proporzione che 
si desume per 100 parti di Calcopirite, dal calcolo prece¬ 
dentemente esposto. 
